— 504 — 



« 4. I diversi stati del filo, che possiamo chiamare diversi gradi di 

 ricottura, sono ottenuti tenendo il filo un'ora circa per volta nella stufa ad 

 aria alla temperatura segnata nella colonna 7. Ogni riscaldamento, anche se 

 ripetuto più volte alla stessa temperatura, modifica in generale le proprietà 

 del filo. 



« Esaminiamo ora l'effetto permanente di queste azioni termiche tem- 

 poranee sull'elasticità e sulla resistenza elettrica, per poi mettere a confronto 

 i due effetti. 



« 5. Variazioni della resistenza elettrica. Dopo una piccola diminu- 

 zione dovuta a prolungato lavoro di torsione (0,0001), se ne ha una molto 

 maggiore pel primo riscaldamento a 100° e poi altre man mano minori pei 

 successivi, finché la resistenza, dal valore iniziale 1,00, passa al valore 

 0,9936, che è il valor normale corrispondente a questo primo grado di ricot- 

 tura, giacché non è più soggetto a variazioni per riscaldamento che non 

 superino i 100°. Un secondo valor normale, molto differente dal primo, si 

 raggiunge dopo gli undici riscaldamenti tra 200° e 170° (0,9351) ; questi 

 producono variazioni che man mano decrescono e diventano infine insensibili. 



» Passando a 260° la diminuzione torna a rallentarsi, per cambiarsi in 

 aumento dopo raggiunti per la prima volta i 300°. Nelle successive espe- 

 rienze^ fatte dopo altri sei elevamenti verso i 300° e due verso i 350°, la 

 resistenza varia poco e alquanto irregolarmente, ma la tendenza all'aumento 

 continua a manifestarsi (v. § 10). Un nuovo valor normale (0,9280) è solo 

 approssimativamente raggiunto per il grado di ricottura corrispondente a 

 300° circa. 



H 



1 



B 



ZI 



1 



J 





B 



B 



■ 











y 



M ■ 



M=l. 



30 





1 



B 



fl 



B 



. M, 



00. 





B 





M 





/ 



/ 



\ 



N 1. 



25 















0, 



98 





600 





\£ 



Fig 



z. 



1. 



20 



' M 



: 





H 







0, 



96 





1 



m 





WÀ 



B 







'V 1. 



15 



l il v 





B 



B 







0, 



94 





B 



B 





B 



B 







"~~ 1. 



10 ' 



0,96 



fl 



B 



2 



m 



B 



e, 



93- 





B 



B 



/ 



B 



B 







" 1. 



05 



m 



■ 





B 



m 



SS 



lì 



B 



m 



B 



m 



Wm 



B 



m 







1. 



00 





■ 



t 



B 







n 





50 



■ " 



w : 



.150 





w 



250 



3 



g | 







■ 



B 



B 



B 



B 



B 



il! 



m 



B 



m 



B 



B 



m 



m 













1 



B 



B 





A 

























0,92 









B 



BB 



B 



B 



m 



m 



B 



g§ 



m 



B 



m 



m 



SS 



m 





1, 



0 • 







1 









msm 











